LK-99

**ابررسانای ال کا نود و نه **  یک ابررسانای فشار محیطی و دمای اتاق پیشنهادی با ظاهر خاکستری-مشکی است.  LK-99 دارای ساختار شش ضلعی است که کمی از سرب - آپاتیت تغییر یافته است و ادعا می شود که به عنوان یک ابررسانا زیر  عمل می کند.   این ماده توسط تیم سوکبایی لی، جی هون کیم *و همکاران‌اش* در  موسسه علم و فناوری کره (KIST) معرفی شده است.   کشف ابررسانایی LK-99 مورد داوری همتا یا مستقل تکرار نشده است. 

## ترکیب شیمیایی
ترکیب شیمیایی LK-99 تقریباً  Pb_{9}Cu(PO_4)_6O است به طوری که - در مقایسه با سرب - آپاتیت خالص  با فرمول Pb_{10}(PO_4)_6O - تقریباً یک چهارم یونهای Pb(II) در موقعیت ۲ ساختار آپاتیت با یونهایCu(II) جایگزین می شوند. گفته می‌شود که این جایگزینی جزئی یون‌های Pb^{+2}(با اندازه ۱۳۳ پیکومتر ) با یون‌هایCu^{+2} (با اندازه‌ ۸۷ پیکومتر ) باعث کاهش ۰٫۴۸ درصدی حجم می‌شود و باعث ایجاد تنش داخلی در داخل ماده می‌گردد. 

ادعا می شود که تنش داخلی باعث ایجاد یک چاه کوانتومی ناهمگون  در پیوند ناهمگون سرب (1) و اکسیژن در فسفات([PO_4]^{-3} ) می شود که یک چاه کوانتومی ابررسانا (SQW) تولید می کند. لی *و همکاران در این* ادعای  نشان دادند که LK-99 به میدان مغناطیسی ( اثر مایسنر ) هنگامی که از لایه نشانی بخار شیمیایی برای اعمال LK-99 به یک نمونه مس غیر مغناطیسی استفاده می شود، پاسخ نشان می دهد. سرب-آپاتیت خالص یک عایق است، اما لی *و همکارانش* ادعا می کنند  چنانچه این ترکیب با مس  آلاییده شده تشکیل  LK-99 یک ابررسانا  می‌دهد و به همین منوال در دماهای بالاتر خاصیت فلزی از خود نشان می دهد.

## سنتز
Sukbae Lee (  ) و جی هون کیم (  ) روشی برای سنتز مدهه LK-99 ارائه می دهد  با تولید لانارکیت از اختلاط ۱:۱ پودرهای اکسید سرب (II) (PbO) و سولفات سرب (II) (Pb(SO 4 )) و سپس حرارت دادن در  به مدت ۲۴ ساعت در حضور هوا :

: PbO + Pb (SO 4 ) → Pb 2 (SO 4 )O

علاوه بر این، فسفید مس (I) (Cu 3 P) با مخلوط کردن پودرهای مس (Cu) و فسفر (P) در یک لوله مهر و موم شده تحت خلاء 10^{-3} تور تولید شد و تا  به مدت ۴۸ ساعت  گرم شد:  
 
: Cu + P → Cu 3 P

کریستال های لانارکیت و فسفید مس را به صورت پودر درآمده و به نسبت مولی 1:1 مخلوط کرده و در یک لوله مهر و موم شده تحت خلاء  10^{-3} تور قرار داده و تا  حرارت دادند. بین ۵ تا ۲۰ ساعت:  
 
: Pb 2 (SO 4 )O + Cu 3 P + O 2 (g) → Pb 10-x Cu x (PO 4 ) 6 O + S (g)، که در آن (0.9  ) 

این یافته‌ها ابتدا در سال ۲۰۲۰ به *[[نیچر]]* ارسال شد، اما رد شد - به دلیل محفوظات مربوط به انتشار تحقیقات ابررسانا (جعلی) توسط رنگا پی دیاس (Ranga P. Dias) از طرف نیچر رد شد .   درخواست ثبت اختراع در سال ۲۰۲۱ ثبت شد و در۳ مارس ۲۰۲۳ منتشر شد.  یافته‌ها در ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۳ برای بررسی به مجله *APL Materials* ارسال شد. 

### نویسندگان
ماتریس اعتبار و وابستگی نویسنده:

## واکنش
، اندازهگیری این خاصیت در ال کا ۹۹ موید یک ابررسانا آنطور که آنها توضیح داده اند نبوده است.آنها توضیح نداده اند که چگونه خاصیت مغناطیسی  ال کا ۹۹  و یا حتی ظرفیت گرمای ویژه آن می تواند تغییر کند.

توضیح جایگزین برای واکنش بیان شده LK-99 به آهنربا می تواند دیا مغناطیس باشد. 

 تقریبا تمامی اندازهگیری های مستقل نشان دادند که هیچ ابررسانایی در این ماده وجود ندارد.

## بیشتر خواندن

* 
* 
* 
*  

## لینک های خارجی
 

* 
* 
* 

## مراجع

رده:پیوندهای وی‌بک الگوی بایگانی اینترنت
رده:ترکیب‌های سرب (II)
رده:صفحه‌های مواد شیمیایی فاقد ChemSpiderID
رده:علم در ۱۹۹۹ (میلادی)
رده:علم در ۲۰۲۳ (میلادی)
رده:علم و فناوری در کره جنوبی
رده:مقاله‌های فاقد آی‌سی‌آی
رده:مقاله‌های فاقد ای‌بی‌آی
رده:مقاله‌های فاقد سی‌ای‌اس
رده:مقاله‌های فاقد کی‌ای‌جی‌جی
رده:مقاله‌های فاقد یوان‌آی‌آی
رده:یادکردهای دارای منبع به زبان کره‌ای

رده:فسفات‌ها
رده:ابررسانندگی